SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1912. to85 



A\anl de faire les mesures, les extrémités des éprouvelles furent grattées à la brosse 

 uiélallique et repolies. 



Les courbes ci-contre donnent le pouvoir thermo-électrique moyen par 

 rapport au plomb pour les intervalles de température — 7S'',5 à o°;o°à H- 100" 

 en micro volts par degrés, en fonction de la teneur en nickel. 



On n'a pas calculé les coefficients a et h de la formule 



p^^ a -\- bt, 



parce que, pour un certain nombre de ces aciers, tout ou partie de la zone 

 de transformation se trouve comprise dans la région étudiée. Chaque dia- 

 gramme se rapporte à une série d'échantillons d'une môme teneur en car- 

 bone. 



Le minimum très net (ju'on remarque sur chaque courbe correspond 

 au voisinage du passage marferisite -^ aiistenùe. On peut rapprocher ces 

 résultats de ceux obtenus par l'un de nous (') en déterminant les courbes 

 de résistance électrique de ces aciers. 



La variation importante du pouvoir thermo-électrique avec la teneur en 

 nickel peut servir de contrôle à l'analyse chimique, et peut même être 

 utilisée comme nouveau moyen de différenciation. Nous continuerons ces 

 recherches sur d'autres séries d'aciers spéciaux. 



CHIMIE. — Sur les réactions cliimiques de l'or j5 el sur l or crislallisé. Note de 

 MM. M. IJaxriot et F. Raoult, présentée par M. Armand Gautier. 



Nous avons annoncé {Comples rendus, 7 juillet 1911), en nous fondant 

 sur les variations de susceptibilité magnétique de l'or brun, que celui-ci 

 était formé de deux variétés a et [3, transformables l'une dans l'autre parle 

 recuit. Nous avons cherché à les isoler elà les difîérencier par des réactions 

 chimiques. 



Acliuii de l'acide nitrique. — L'or ordinaire passe pour être inattaquable par 

 l'acide nitrique; nos expériences montrent, cependant, qu'il y a une attaque sensible, 

 variable avec le degré de concentration de l'acide. Ainsi 100'"'' d'acide réagissant sur 

 5s d'or linemenl divisé pendant 2 heures, ont dissous : 



g 

 Avec l'acide à 22° Baume o , 002 



» à 32° » 0,011 



» à 36" » 0,028 



u moiiolivdraté 0,076 



' j "/ ^ 



(') A. PoRTEVi.N, Revue de Mélalluri^ie^ t. VI, 190g, p. i3o4. 



